50 



(Has 



Nickeloxyd, Kohle; c) als Lasurfarbe durch [ 

 metaUiscnes Silbcr. 



Grun ciuroh Kupferoxyd (blaugrun), 

 Chromoxyd (gelbliches Grun), Eisenoxyd imd | 

 Eisenoxydul (Gelbgriin bis Blaugriin). 



Blau durcli Kobaltoxyd, Kupferoxyd j 

 (Farbc der CuS0 4 -Losung oder auch griin- 

 liches Blau). 



Violett durcli Nickeloxyd, Manganoxyd 

 (rotliehes Violett). 



Schwarz durch Eisenoxyduloxyd. 



Besonders reine, gesattigte Farben 

 erhiilt man in Griin, Blau und Violett besser 

 durch Mischungen gewisser Farbstoffe, 

 z. B. Griin durch Chromoxyd + Kupferoxyd, 

 Blau durch Kobaltoxyd + Kupferoxyd, 

 Violett durch Nickeloxyd (oder Manganoxyd) 

 + Kobaltoxyd. 



A. Lecrenier unterscheidet nach der 

 Wirkungsweise drei Klassen von Glasfarb- 

 stoffen: 



1. Unmiitelbare Farbstoffe. Sie er- 

 zeugen schon in der geringsten Spur eine 

 Farbung, deren Intensitat in eint'acher Be- 

 ziehung zu der Menge steht, in welcher 

 der Farbstoff dem Glase zugesetzt wird. 

 Zu dieser Klasse gehoren die Oxyde der 

 Metalle Co, Ni, Fe, Cu, Ca, Mn, Ur, ferner 

 Eisenoxydul, Chromsaureanhydrit, Mangan- 

 superpxyd, Manganoxydul, die Sulfide und 

 Selenide der Alkalien und alkalischen Erden. 



2. Sattigungsfarbstoffe. Ihre Wir- 

 kung beginnt erst bei einer gewissen Konzen- 

 tration und liegt imallgemeinen nurinnerhalb 

 bestimmter Temperaturgrenzen. Es gehoren 

 in diese Klasse das Kupferoxydnl, die Gold- 

 verbindungen, die Silbersalze. In der Glas- 

 technik bezeichnet man die von diesen 

 Stoffen hervorgebrachten Farben als ,,An- 

 lauffarben". Um z. B. das Rtibinrot des 

 Kupferoxyduls zu erzeugen, geniigt es 

 nicht, dem Glasflusse eine beliebige Menge 

 Cu 2 einzuverleiben. Das Glas bleibt zu- 

 nachst farblos bis zu dem Augenblicke, wo 

 der zugesetzte Farbstoff einen gewissen 

 Prozentsatz erreicht (der sich nach der Zu- 

 sammensetzung des Glases richtet). 1st dieses 

 Minimum des Gehaltes aber einmal erreicht, 

 dann wird die Farbung plotzlich so intensiv, 

 daB es praktisch unmoglich scheint, eine 

 kontinuierliche Abstufung vom blassen Rosa 

 bis zum starken Rubinrot zu erreichen. 

 Aehnlich verhalten sich Gold und Schwef el- 

 cad mi urn. 



3. Zementfarbstoffe, auch Lasur- 

 farbstoffe gcnannt. Aehnlich wie der 

 Zementstahl aus Schmiedeeisen entsteht, 

 indem Kohlenstoff in die Oberfliichenschicht 

 eindringt und chemisch gebunden wird, so 

 lassen sich durch Zementation gefarbtc Glaser 

 herstellen. Bestreicht man z. B. das Glas 

 mit einer in Wasser angeriihrten Mischung 

 von rotem Ocker und cinem geeigncten 



Silbersalz (Chloriir, Sulfur, Phosphat, Chro- 

 mat usw.), so zeiii't es nach dem Einbrennen 

 in der Malermuffel (bei schwacher Rotglut) 

 und Reinigen eine goldgelbe Farbung, 

 die sich in die Glasmasse hinein bis zu einer 

 gewissen Tiefe fortsetzt. Aehnlich erhalt 

 man auch die Kupferrubinfarbung. 



Die Abhangigkeit der Absorption von der 

 Zusammensetzung des Glases hat R. Zsig- 

 mondy eingehend studiert. 



7. Triibungsmittel. Feines Glaspulver 

 erscheint kreideweiB. Ebenso wirken dichte 

 Schaume von Blasen im Glase oder fein 

 verteilte, obwohl durchsichtige Trdpfchen 

 oder Kristalle von anderer Brechung, als die 

 Grundmasse besitzt. Diese Erscheinung 

 beruht auf der Zerstreuung oder Diffusion 

 des Lichtes durch vielfache Reflexion. Sind 

 die suspendierten Teilchen gegeniiber der 

 Wellenlange 1 des auftretenden Lichtes 

 klein, dann folgt aus der Theorie fiir die 

 Intensitat i des diffus reflektierten Lichtes: 



wo C eine Konstante bedeuten moge, die 

 von der Natur des Mediums und des 

 Triibungsmittels abhangt. Je kleiner A, 

 desto intensive! die zuriickgeworfene 

 Strahlung, daher der blauliche Schein 

 der opaleszierenden Emulsionen. Fiir die 

 durchgehenden Strahlen folgt daraus, daB 

 umgekehrt die langeren Wellen am 

 wenigsten geschwacht erscheinen, daher 

 die rote oder gelbe Farbung des ,,Milch- 

 und Opalglases" im durchfallenden Licht. 

 Diese mit der Absorption vergleichbare 

 Auswahl des Spektrums getriibter Glaser 

 findet nicht mehr statt, wenn grobere 

 Teilchen in dem Glase suspendiert sind, 

 die, an sich weiB und undurchsichtig, 

 das Licht zerstreuen und, im Durch- 

 schnitt genommen, gleichmaBig schwachen. 

 Man bezeichnet Glassuspensionen dieser 

 Art als ,,Alabasterglas". Der Name 

 Glas bezieht sich natiirlich nur auf die 

 Grundmasse, welche entweder teilweise 

 entglast ist oder ein zweites Glas suspen- 

 diert enthalt, womit die Homogenitat auf- 

 gehoben wird. 



Zur Herstellung von Opalglas oder 

 Milchglas bediirfte es keiner besonderen 

 Triibungsmittel in Form von fremden Zu- 

 satzen zur Glasmasse, wenn diese die ge- 

 eignete Zusammensetzung hatte, um bei der 

 Arbeit durch Entglasung oder Ent- 

 mischung triib anzulaufen. Darauf richtet 

 man sich aber gewolmlich nicht ein, vielmehr 

 will man das gewohnlich geschmolzene 

 und bewahrte ,,Klarglas" nach Belieben 

 in Opalglas (,,Nebelglas") oder Milchglas 

 verwandeln. Hierzu dienen dann haupt- 

 sachlich Phosphate oder Fluoride und 



